﻿()B 
  R. 
  Tittelbach, 
  Parat'liiium 
  liquidum 
  et 
  soliduni. 
  

  

  zität 
  fast 
  vollständig 
  verloren, 
  d. 
  li. 
  es 
  lässt 
  sich 
  ebenso 
  wenig 
  wie 
  

   das 
  Stearin 
  nach 
  dem 
  Erkalten 
  kneten. 
  Die 
  Reinigung 
  des 
  Ozo- 
  

   kerits 
  durch 
  Chemikalien 
  geschieht 
  auf 
  verschiedene 
  Weise, 
  wie 
  

   aus 
  den 
  verschiedenen 
  von 
  Friedr. 
  Redl, 
  Cogniet, 
  C. 
  M. 
  Pielstickor, 
  

   Ofenheim 
  in 
  Wien, 
  H. 
  Üjhely 
  in 
  Stockerau 
  b/Wien, 
  Molou 
  und 
  Gold- 
  

   hammer 
  genommenen 
  Patenten 
  hervorgeht. 
  

  

  Gewöhnlich 
  wird 
  sie 
  durch 
  Schwefelsäure 
  eingeleitet 
  und 
  dann 
  

   entweder 
  durch 
  Filtriren 
  mittelst 
  gereinigter 
  Knochenkohle 
  oder 
  mit- 
  

   telst 
  des 
  von 
  der 
  Bereitung 
  des 
  Blutlaugensalzes 
  herrührenden 
  

   kohligen 
  Rückstandes 
  beendet. 
  Dieselbe 
  soll 
  jedoch 
  auch 
  dadurch 
  

   geschehen, 
  wie 
  schon 
  im 
  Jahre 
  1856 
  bei 
  Darstellung 
  des 
  Braun- 
  

   kohle 
  nparaffins 
  , 
  dass 
  Ozokerit 
  nach 
  vorheriger 
  Behandlung 
  mit 
  

   Schwefelsäure 
  mit 
  l 
  Procent 
  Stearin 
  zusammengeschmolzen 
  und 
  

   diese 
  Masse 
  dann 
  mit 
  Natronlauge 
  verseift 
  wird. 
  Die 
  entste- 
  

   hende 
  Seife 
  reisst 
  hierbei 
  die 
  verkohlten 
  Theile 
  mit 
  nieder 
  und 
  

   nach 
  nochmaliger 
  Behandlung 
  wird 
  dann 
  das 
  Ozokeritparaffin 
  rein 
  

   erhalten. 
  

  

  J. 
  F. 
  Otto 
  in 
  Frankfurt 
  a/0. 
  verarbeitet 
  vorzugsweise 
  die 
  här- 
  

   testen 
  Sorten 
  von 
  rohem 
  Erdwachs 
  von 
  70 
  *^ 
  und 
  noch 
  höherem 
  

   Schmelzpunkte 
  , 
  während 
  die 
  Wiener 
  Fabriken 
  meist 
  Erdwachs 
  von 
  

   59 
  — 
  60 
  " 
  Schmelzpunkt 
  benutzen; 
  er 
  nimmt 
  einen 
  ziemlich 
  harten 
  

   Ozokerit, 
  der 
  aber 
  zugleich 
  auch 
  die 
  dem 
  Field'schen 
  Ozokerit 
  feh- 
  

   lende 
  Elastizität 
  besitzt, 
  und 
  wendet, 
  ohne 
  nähere 
  Angabe, 
  zum 
  

   Bleichen 
  des 
  rohen 
  Erdwachses 
  keine 
  heftig 
  wirkenden 
  Chemikalien 
  

   an, 
  wodurch 
  es 
  gelang, 
  Ozokeritparaffin 
  von 
  83*^ 
  Schmelzpunkt 
  dar- 
  

   zustellen, 
  das 
  an 
  Härte 
  also 
  nur 
  von 
  dem 
  brasilianischen 
  Carnauba- 
  

   wachse 
  übertroffen 
  wird 
  und 
  auch 
  die 
  Eigenschaft 
  zeigt, 
  nach 
  dem 
  

   Kneten 
  an 
  glattes 
  Holz 
  ebenso 
  wie 
  Wachs 
  anzuhaften. 
  

  

  J. 
  F. 
  Otto 
  hat 
  sogar 
  Ozokeritparaffin 
  von 
  88 
  "^ 
  Schmelzpunkt 
  

   dargestellt, 
  doch 
  zeigt 
  solches 
  eine 
  mehr 
  krystallinische 
  Beschaffen- 
  

   heit 
  und 
  eignet 
  sich 
  nicht 
  einmal 
  als 
  Material 
  zur 
  Kerzenbereitung. 
  

  

  Die 
  Fabriken 
  H. 
  üjhely 
  & 
  Co. 
  in 
  Stockerau 
  b/Wien, 
  ferner 
  

   J. 
  Wagenmann 
  und 
  noch 
  einige 
  andere 
  haben 
  es 
  sich 
  zur 
  Aufgabe 
  

   gemacht, 
  ein 
  Surrogat 
  des 
  Wachses 
  zu 
  liefern, 
  das 
  sie 
  sowohl 
  in 
  

   einer 
  weissen 
  als 
  auch 
  gelben 
  Qualität 
  entsprechend 
  dem 
  weissen 
  

   )ind 
  gelben 
  Wachse 
  in 
  den 
  Handel 
  bringen 
  und 
  mit 
  dem 
  Nainen 
  

   Ceresin 
  bezeichnen. 
  Zuerst 
  wurde 
  aber 
  das 
  Ceresin 
  nach 
  B. 
  Hüb- 
  

   ners 
  Angaben 
  von 
  J. 
  F. 
  Otto 
  Ende 
  der 
  60ger 
  Jahre 
  dargestellt, 
  

   wobei 
  derselbe 
  durch 
  directe 
  Behandlung 
  mit 
  Schwefelsäure 
  aus 
  

  

  